Čelik 41xx

Čelik 41xx je porodica niskolegiranih čelika visoke čvrstoće, kako  je to definisalo Society of Automotive Engineers (Društvo automotivnih inženjera). Legurni elementi su hrom i molibden, te se, kao rezultat ovoga, ovi materijali često nazivaju hromol čelik ili hro-mo, ili CRMO. Ovi čelici imaju odličan omjer čvrstoće naprema težini, lagano se zavaruju, te su značajno čvršći i tvrđi od standardnih čelika 1020.

Iako ova vrsta čelika sadrži hrom, isti nije u dovoljnim količinama kako bi posjedovali otpornost na koroziju, koju ima nehrđajući čelik.

Primjeri upotrebe čelika 4130 su materijal za cijevi, okviri bicikla, AK-47 prijemnici, komponente za kvačilo i zamajac, te za kavez za zaštitu od prevrtanja. Također, koriste se u zrakoplovima.

  Osobine 

+ Sastav legure (po težini). Note: "For bar products; plate, sheet and tubing may be slightly different." SAE oznake % Cr % Mo % C % Mn % P (max) % S (max) % Si 4118  0,40–0,60  0,08–0,15  0,18–0,23  0,70–0,90  0,035  0,040  0,15–0,35 4120  0,40–0,60  0,13–0,20  0,18–0,23  0,90–1,20  0,035  0,040  0,15–0,35 4121  0,45–0,65  0,20–0,30  0,18–0,23  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4130  0,80–1,10  0,15–0,25  0,28–0,33  0,40–0,60  0,035  0,040  0,15–0,35 4135  0,80–1,10  0,15–0,25  0,33–0,38  0,70–0,90  0,035  0,040  0,15–0,35 4137  0,80–1,10  0,15–0,25  0,35–0,40  0,70–0,90  0,035  0,040  0,15–0,35 4140  0,80–1,10  0,15–0,25  0,38–0,43  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4142  0,80–1,10  0,15–0,25  0,40–0,45  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4145  0,80–1,10  0,15–0,25  0,43–0,48  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4147  0,80–1,10  0,15–0,25  0,45–0,50  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4150  0,80–1,10  0,15–0,25  0,48–0,53  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 4161  0,70–0,90  0,25–0,35  0,56–0,64  0,75–1,00  0,035  0,040  0,15–0,35 * Sastav karbona u leguri označen je preko zadnje dvije cifre u SAE specifikacijskom broju, u stotinama procenta

+ Mehaničke osobine Materijal  Stanje  Zatezna čvrstoća (MPa)  Napon tečenja (MPa)  Elongacija u 50,8 mm [%]  Tvrdoća (Rockwell) 4130  Hladno izvučen – normalizovan.  590–760 MPa  480–590 MPa  20–30  B 90–96 4142  Vruće valjan – žaren  620–690 MPa  410–480 MPa  20–30  B 90–95 Hladno izvučen – žaren  720–830 MPa  590–660 MPa  15–25  B 96–100 4150  Vruće valjan – žaren  620–760 MPa  450–520 MPa  20–30  B 90–96

 Ostale karakteristike 

Jedna od važnih karakteristika čelika klase 41xx je njihova mogućnost da budu prekaljen karburizacijom površine. Jezgra materijala zadržava svoje početne osobine, dok vanjski sloj materijala značajno otvrdne kako bi se smanjilo habanje i trganje na dijelu. Ovo čini ovu vrstu čelika odličnim materijalom za upotrebe kao što su zupčanici i bregastim osovinama.

 Reference  

Kategorija:Čelici